( ii35 ) 

 tenir au-dessous à l'avenir. Cette pression limite est évidemment variable, 

 selon les dimensions du chalumeau et du four. Il est clair qu'on aura tou- 

 jours intérêt à forcer autant que possible le diamètre du premier, pour 

 diminuer le travail du soufflet, mais sans oublier que la vitesse du mélange 

 gazeux a une limite inférieure qu'il faut dépasser. » 



MÉTALLURGIE. — Nole sur la composition des baltilures de fer produites au 

 laminoir des forges; par MM. Beacjeu et Mène. 



o En visitant, il y a quelques jours, une forge de Saint-Chamond appar- 

 tenant à MM. Dubouchet frères, où se fabriquent des rubans de fer pour le 

 cerclage des tonneaux et des bannes de mine, nous ramassâmes sous les 

 laminoirs où s'étire le fer une certaine quantité de paillettes très-minces, 

 noirâtres, ternes, provenant en partie des étincelles que lance le métal 

 quand il est rouge, et en partie de pellicules qui se forment par l'action de 

 l'oxygène de l'air au moment où le fer se travaille. Nous soumîmes cette 

 matière à l'analyse afin de voir si elle se rapprochait en composition, 

 soit de la formule de Berthier (Fe-0%4FeO), soit de celle de Mosander 

 (Fe=0%6FeO). 



» Pour cela nous prîmes à plusieurs fois i gramme de cette matière que 

 nous fîmes dissoudre dans de l'acide chlorhydrique pur (i), et que nous trai- 

 tâmes par une dissolution titrée de permanganate de potasse pour en doser 

 le protoxyde de fer. Nous prîmes également i gramme de ces battitures que 

 nous traitâmes de la même manière, après avoir réduit la liqueur par du 

 zinc afin d'obtenir le peroxyde de fer. D'un autre côté, nous avons pesé 

 I gramme de la substance, nous l'avons dissous dans l'eau régale^ puis éva- 

 poré à siccité pour en trouver la silice; enfin, une partie fiit traitée spéciale- 

 ment pour en doser l'alumine, etc. Nos résultats fiu'ent les suivants (moyenne 

 de plusieurs essais) : 



Fer à l'état de peroxyde 0,241 



Fer à l'état de protoxyde 94-^9 



ce qui nous fit à l'analyse : 



Fe^O' 0,345 



FeO o,565 



Silice, alumine, etc 0,010 



Perte 0,080 



1 ,000 



(i) Cette matière se dissolvait, sans dégagement de gaz, c'est-à-dire sans que nous pus- 

 sions, par ce moyen, y découvrir du fer métallique mélangé mécaniquement. 



